ADATOK A SZILIKÁTOLVADÉKOK ISMERETÉHEZ. 71) 
kópos vizsgálatra alkalmas kristályok váljanak ki, de meg volt állapítható 
a kivált diopszid mennyiségének növekedése. 
II. b) kisérlet. 
Az ezen kisérlettel készített olvadék összetétele megegyezik a II. a) olva- 
dékával, csak a kihülés ideje volt nagyobb. 
A belőle készített csiszolatnak mikroszkópos megvizsgálása alkalmával 
rögtön feltüntek a szépen kifejlődött s nagy leucitkristályok, melyek az olva- 
déknak több mint felét teszik ki. A kristályok az eddigieknél jóval nagyobbak, 
többnyire nyolcszögletes keresztmetszetűek s szinte kivétel nélkül üvegzárvá- 
nyokat tartalmaznak, melyeknek alakja és elrendeződése szabálytalan. A gipsz- 
lemez segítségével ezenkívül egyes kristályokon még az ikerlemezesség is ész- 
lelhető, úgy, hogy ezen kristályok a természetes leucitoknak minden tekintet- 
ben jól megfelelnek. Megemlítendő, hogy ezen leucitokban oly gyakori zárványok 
mindig csak üvegből állanak s egy esetben sem találtam bennök kettősen 
fénytörő zárványt, holott leucitokban gyakoriak a különféle piroxéneknek s 
így a diopszidnak is zárványai. 
A diopszid ezúttal is a leucitkristályok közötti hézagokat tölti ki az üve- 
gesen megmerevedő orthoklasszal együtt. A kiválás sorrendje tehát ezen olva- 
déknál is: leucit, diopszid és orthoklasz-üveg. 
Feltünő, hogy ezen olvadéknál bizonyos fokú differenciálódás is észlel- 
hető, amennyiben az olvadék felső részében aránylag több s nagyobb leucit- 
kristály található, mint az olvadék alsó részében, sőt vannak egyes kisebb 
olyan részek is, melyekben a leucitok szorosan egymás mellé sorakoznak, úgy, 
hogy hézagok közöttük nem is maradnak. Az olvadék alsó részében a leucit- 
kristályok kisebbek s a köztük levő hézagokat tölti ki a diopszid s az arány- 
lag kevés üveg. 
III. a) kisérlet. 
A készített olvadék összetétele 42:5 súlyrész leucit -3- 42:5 súlyrész diop- 
szid -3- 15 súlyrész orthoklasz s kémiai összetétele százalékokban kifejezve : 
SZOL NKATROZ Ae FeRORK ONOS a MON, 20 
56-32 — 12-67 —1-85 — 10-77 — 6-71 — 11-68 
A keverék sokkal könnyebben olvadt meg, mint az előbbi kisérletek 
keveréke s viskoziítása is jóval kisebb volt. Ezen kisérlet végrehajtásánál a 
tégely megrepedt s az olvadék egyrésze kifolyt. Megszüntettem tehát a hevítést 
s a megrepedt tégelyt a még benne maradt olvadékkal együtt kivettem a ke- 
mencéből. Az olvadék ennek következtében üvegesen merevedett meg s ezen 
üveg átlátszó s világos zöldszínű. A kisérletet megismételve, halványan zöldes- 
sárga, tömött, csak kevéssé likacsos olvadékot nyertem, mely megolvadt álla- 
potban könnyen volt keverhető, megmeredve a tégely falához tapadt s abból 
kivehető nem volt. A tégelyt azonban ezen olvadék sem támadta meg s így 
annak anyagából sem vehetett fel. A mikroszkópos vizsgálat ezen olvadéknál 
